77'.) Caoutchouc en (iolali Pcrtja. 



bij de gewone temperatuur ; bij sterke afkoeling' wordt deze veel geringer. 

 Eenige soorten vertoonen de eigenaardigheid, om door oorzaken, die 

 nog niet geheel zijn opgehelderd, pekkig of kleverig te worden. Som- 

 migen geven de schuld aan bacteriën. Ook is wel beweerd, dat gewone 

 caoutchouc den metastabielen, de pekkige, den stabielen toestand van 

 het product zou voorstellen; deze beschouwingen kunnen echter den 

 toets der kritiek niet doorstaan. Zooveel is zeker, dat licht en verhoogde 

 temperatuur het kleverig worden bevorderen. 



Versche snijvlakken hechten zich bij saamdrukken weer gemakkelijk 

 aan elkander. 



In water, alkohol en aceton is caoutchouc onoplosbaar, daarentegen 

 geeft zij, na eerst sterk opgezwollen te zijn, met benzol, zwavelkoolstof, 

 chloroform, tetrachloorkoolstof enz., colloïdale oplossingen, waaruit door 

 alkohol of aceton de caoutchouc weer wordt neergeslagen. 



Aan de inwerking van verdunde zuren en alkaliën biedt zij 

 weerstand ; chloor en broom, benevens sterk salpeterzuur, stikstofdioxyde 

 en ozoon werken er gemakkelijk op in. Merkwaardig en technisch van 

 het hoogste belang is de werking van zwavel. Mengt men caoutchouc 

 innig met niet te groote hoeveelheden zwavel (3 — 10 %) en verhit men 

 het mengsel vervolgens op ongeveer 150 , dan verkrijgt men een product 

 van groote veerkracht, ook bij lage temperatuur, dat den naam van gevul- 

 caniseerde caoutchouc draagt. Neemt men veel zwavel, dan ontstaat een 

 harde, zwarte zelfstandigheid, die onder den naam van eboniet bekend is. 



Het vulcanisatieproces is nog niet geheel opgehelderd. Waar- 

 schijnlijk wordt een deel van de zwavel chemisch gebonden, terwijl de 

 caoutchouc zelve in een meer gepolymeriseerde modificatie overgaat. 



In de laatste jaren wordt bij het vulcaniseeren gebruik gemaakt van 

 zoogenaamde versnellers, dat zijn stoften welke de vulcanisatiesnclheid 

 aanzienlijk doen toenemen. Naar het schijnt spelen de eiwitachtige stoffen, 

 welke o.a. in de Para-rubber aanwezig zijn, dezelfde rol. Door deze versnel- 

 lers is de plantage-rubber bij de fabrikanten in hooger aanzien gekomen. 



Ook is het gelukt om zonder zwavel, bijv. door toevoeging van trini- 

 trobenzol, een op gevulcaniseerde caoutchouc gelijkend product te maken. 



Dunne voorwerpen van caoutchouc kan men reeds bij gewone 

 temperatuur met behulp van chloorzwavel vulcaniseeren. 



De caoutchoucwaren, die wij in het dagelijksch leven gebruiken, 

 bestaan bijna uitsluitend uit gevulcaniseerde caoutchouc. 



